Возможности применения стеклоиономерного цемента Ketac Universal в стоматологической практике

Л

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТЕКЛОИОНОМЕРНОГО ЦЕМЕНТА KETAC UNIVERSAL В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Бутвиловский А.В., кандидат медицинских наук, доцент 2-й кафедры терапевтической стоматологии

Белорусского государственного медицинского университета, Минск

Butvilovsky A.V., Belarusian State Medical University of the, Minsk

Possibilities of using Ketac Universal glass ionomer cement

in dental practice

Резюме. Стеклоиономерный цемент Ketac Universal имеет улучшенный состав, что обусловливает его самоадгезивность, повышенное продолжительное выделение ионов фтора, высокую устойчивость к влаге, большую твердость поверхности и большую износостойкость. Изменение свойств определяет расширение показаний к использованию этого материала в стоматологической практике. Опыт применения стеклоиономерного цемента Ketac Universal подтвердил его высокую клиническую эффективность, удобство в работе и экономию рабочего времени на этапе пломбирования. Ключевые слова: стеклоиономерный цемент, улучшенный состав, самоадгезивность, показания к использованию.

Summary. Glass ionomer cement Ketac Universal has an improved composttion, which causes its self-adherence, increased long-term release of fluoride ions, high resistance to moisture, greater surface hardness and greater wear resistance. The change in properties determines the expansion of indications for the use of this material in dental practice. The experience of the application of Ketac Universal glass ionomer cement confirmed its high clinical efficiency, convenience in work and saving of working time during filling phase.

Keywords: glass ionomer cement, improved composition, self-adherence, indications for use.

Стеклоиономерные цементы (СИЦ) являются широко используемой группой материалов в ежедневной стоматологической практике. Классический СИЦ состоит из двух смешиваемых перед применением компонентов: порошка (алюмофторсиликатное стекло с высо-

ким содержанием фтора) и жидкости (45-50-процентный раствор полиакриловой кислоты).

Характерные для СИЦ свойства - Высвобождение ионов фтора в окружающие ткани зуба, благодаря чему реализуется потенциальный противокариозный эффект.

- Коэффициент термического расширения, близкий к таковому твердых тканей зуба.

- Химическая адгезия к тканям зуба.

- Высокая компрессионная прочность.

- Высокая эластичность.

- Низкая износостойкость.

- Низкая прочность при диаметральном растяжении.

- Недостаточные эстетические свойства.

- Высокая усадка (по сравнению с композитами).

- Высокая растворимость [1, 8, 10].

Известно, что СИЦ широко применяются при лечении детей, подростков и пожилых людей.

Основные показания к использованию

СИЦ

^ Кариес корня.

^ Кариес временных и постоянных зубов с незавершенной минерализацией эмали.

^ Кариес зубов у пациентов с высокой активностью кариеса.

^ Временная герметизация фиссур и ямок зубов.

^ Замещение дентина

в сэндвич-технике.

^ Временное (отсроченное) пломбирование зубов.

^ ART-техника [2-7, 9].

Модифицированные полимером СИЦ обладают лучшими физико-механическими свойствами (в том числе износостойкостью) и эстетическими характеристиками, но имеют меньшее высвобождение ионов фтора в окружающие ткани зуба.

Рис. 1. Сила адгезии Ketac Universal к эмали и дентину

Ketac Universal является классическим СИЦ с улучшенным составом (в жидкости содержатся вода, сополимер акриловой и малеиновой кислот и винная кислота), что обусловливает наличие самоадгезивности. Благодаря этому отсутствует необходимость в кондиционировании дентина (смазанный слой растворяется свободной кислотой, рис. 1) и защитном покрытии пломбы, что позволяет ускорить процесс лечения.

Изменение состава также приводит к улучшению ряда свойств.

- Повышенное (по сравнению с Ketac Molar и Ketac Molar Easymix) продолжительное (более чем 9 месяцев) выделение ионов фтора (рис. 2).

- Высокая устойчивость к влаге.

- Хорошая адаптация к морфологии кариозной полости.

- Большая твердость поверхности и большая износостойкость по

сравнению с СИЦ высокой вязкости (таблица).

Следует отметить, что Ketac Universal предназначен для объемного внесения, рентгеноконтрастен, имеет низкую липкость к инструментам и выпускается в 6 оттенках: белый, А1, А2, А3, А3.5, А4.

Изменение свойств определяет следующие показания к использованию этого материала в стоматологической практике:

• Замещение дентина в сэндвич-технике.

• Восстановление культи зуба перед постановкой коронки.

• Восстановление полостей всех классов во временных зубах.

• Восстановление полостей класса I (в том числе нагруженных при наличии хотя бы одной опоры вне дефекта).

• Восстановление полостей класса II (в том числе нагружен-

Рис. 2. Повышенное выделение ионов фтора Ketac Universal по сравнению с Ketac Molar и Ketac Molar Easymix

Таблица Физико-механические свойства СИЦ Ketac Universal и Ketac Molar

Свойства Ketac Universal Ketac Molar

Прочность на сжатие 249 МПа 255 МПа

Прочность на растяжение 51 МПа 49 МПа

Твердость поверхности 679 МПа 536 МПа

Износостойкость 65 мкм 79 мкм

ных при наличии хотя бы одной опоры вне дефекта и вестибуло-о-ральном размере дефекта менее Vi межбугоркового расстояния).

• Восстановление дефектов в при-шеечной области.

• Герметизация фиссур.

• Временное и отсроченное пломбирование.

Клинический случай 1

Пациент А., 26 лет, направлен стоматологом-ортопедом для лечения зуба 4.8.

При осмотре полости рта на ок-клюзионной поверхности зуба 4.8 обнаружена кариозная полость средней глубины, выполненная пигментированным размягченным дентином (рис. 3). Зондирование болезненно по эмалево-дентинной границе.

После выполнения тестов на витальность зуб 4.8 очистили от налета щеточкой с пастой Flairesse (DMG). Под мандибулярной анестезией Ubistesin forte 4% (3M ESPE) 1,5 мл кариозная полость отпрепарирована алмазным и твердосплавным шаровидными борами, финирова-ние краев эмали выполнено конусовидным бором с красной маркировкой (рис. 4). Затем зуб изолирова-

ли с помощью системы коффердам (рис. 5). После медикаментозной обработки кариозной полости смешали порошок и жидкость СИЦ Ketac Universal (3M ESPE) согласно инструкции производителя и внесли его одной порцией в подготовленную полость (рис. 6). После отверждения материала его шлифовку и полировку проводили полировочными головками Shofu, интеграция реставрации в зубной ряд показана на рисунке 7.

Клинический случай 2

На 2-ю кафедру терапевтической стоматологии Белорусского государственного медицинского университета обратилась пациентка для санации полости рта.

При визуальном осмотре на жевательной и мезиальной поверхностях зуба 2.5 обнаружена глубокая кариозная полость, выполненная плотным дентином (рис. 8). Зондирование болезненно по всему дну. Для оценки витальности пульпы проведена элек-троодонтодиагностика, показатель которой оказался равным 18 мкА, что свидетельствовало об обратимом воспалении пульпы.

После очищения зуба, анестезии, изоляции рабочего поля кофферда-

Клинический случай 1

Рис. 3. Зуб 4.8. Кариозная полость средней глубины, выполненная пигментированным размягченным дентином

Рис. 5. Рабочая область изолирована с помощью системы коффердам

Рис. 7. Интеграция реставрации в зубной ряд. Завершенная работа

Рис. 4. Кариозная полость отпрепарирована алмазным и твердосплавным шаровидными борами

Рис. 6. В подготовленную полость внесена одна порция СИЦ Ketac Universal

мом (рис. 9) отпрепарирована кариозная полость, проведена ее медикаментозная обработка 2-процентным раствором хлоргексидина. На дно кариозной полости наложена лечебная прокладка МТА (Рутсил, рис. 10), для обеспечения сохранности которой проведено отсроченное пломбирование Ketac Universal (3М ESPE) (рис. 11).

Через неделю пациентка явилась для продолжения санации,

Клинический случай 2

Рис. 8. Зуб 2.5. Глубокая кариозная полость, выполненная плотным дентином

Рис. 10. На дно кариозной полости наложена лечебная прокладка МТА

Рис. 12. Спустя неделю реставрация состоятельна

жалобы отсутствовали, реставрация была состоятельной (рис. 12) и

Рис. 9. Рабочее поле изолировано коффердамом, кариозная полость отпрепарирована

Рис. 11. Проведено отсроченное пломбирование Ketac Universal

показатели ЭОД равнялись 6 мкА, что свидетельствовало о высокой эффективности проведенного лечения.

Заключение

Применение стеклоиономер-ного цемента Ketac Universal (3М ESPE) характеризуется высокой клинической эффективностью, удобством в работе и экономией рабочего времени на этапе пломбирования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Леонович О.М., Терехова Т.Н. // Медицинский журнал. - 2017. - №1 (59). - С.84-89.

2. Лобовкина Л.А., Романов А.М. // Институт стоматологии. - 2013. - №4 (61). - С.64-65.

3. Маслак Е.Е., Куюмджиди Н.В., Алаторцева Е.В., Карасева А.В. // Волгоградский научно-медицинский журнал. - 2012. - №3 (35). - С.34-36.

4. Михайловская В.П., Яцук А.И., Остроменцкая Т.К., Кармалькова Е.А. // Современная стоматология. - 2009. - №1. - С.10-14.

5. Нагаева М.О., Скворцова А.И., Безкровная С.С. // Проблемы стоматологии. - 2015. - №56. - С.8-13.

6. Райнаули Л.В., Лобовкина Л.А., Николаев А.И. // Военно-медицинский журнал. - 2016. - Т.337, №6. - С.57-60.

7. Almuhaiza M. // J. Contemp. Dent. Pract. -2016. - Vol.17, N4. - P.331-336.

8. Berg J.H., Croll TP. Pediatr. Dent. - 2015. -Vol.37, N2. - P.116-124.

9. Burrow M.F, Stacey M.A. // Oral Sci. - 2017. -Vol.26. - P.106-114.

10. Mickenautsch S., Mount G., Yengopal V. // Aust. Dent. J. - 2011. - Vol.6, N1. - P.10-15.

REFERENCES

1. Leonovich O.M., Terekhova TN. Klinicheskaya effektivnost' primeneniya kompomernogo materiala "Twinky Star" pri restavratsii vremennykh zubov [Clinical efficacy of the application of the "Twinky Star" compost material in the restoration of temporary teeth]. Meditsinskiy zhurnal, 2017, vol.1, no.59, pp.84-89. (in Russian).

2. Lobovkina L.A., Romanov A.M. Analiz effektivnosti primeneniya stekloionomernykh tsementov novogo pokoleniya v praktike vracha-stomatologa [Analysis of the effectiveness of the use of glass ionomer cements of a new generation in the practice of a dentist]. Institut stomatologii, 2013, vol.4, no.61, pp.64-65. (in Russian).

3. Maslak YeYe., Kuyumdzhidi N.V., Alatortseva Ye.V., Karaseva A.V. Effektivnost' germetizatsii fissur stekloionomernym tsementom v molochnykh i postoyannykh zubakh u detey [Efficiency of sealing fissures with glass ionomer cement in dairy and permanent teeth in children]. Volgogradskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal, 2012, vol.3, no.35, pp.34-36. (in Russian).

4. Mikhaylovskaya V.P., Yatsuk A.I., Ostromentskaya TK., Karmal'kova Ye.A. Ispol'zovaniye stekloionomernykh tsementov pri lechenii kariyesa zubov v detskoy stomatologii [Use of glass ionomer cements in the treatment of dental caries in pediatric dentistry]. Sovremennaya stomatobgiya, 2009, vol.1, pp.10-14. (in Russian).

5. Nagayeva M.O., Skvortsova A.I., Bezkrovnaya S.S. Eksperimental'noye obosnovaniye vybora plombirovochnogo materiala pri lechenii kariyesa kornya [The experimental substantiation of a choice of a filling material at treatment of a caries of a root]. Problemy stomatologii, 2015, vol.5-6, pp.8-13. (in Russian).

6. Raynauli L.V, Lobovkina L.A., Nikolayev A.I. Effektivnost' klinicheskogo primeneniya stekloionomernykh tsementov v praktike vracha-stomatologa [Efficiency of clinical use of glass ionomer cements in the practice of a dentist]. Voyenno-medttsinskiyzhurnal, 2016, vol.337, no.6, pp.57-60. (in Russian).

7. Almuhaiza M. Glass-ionomer cements in restorative dentistry: a critical appraisal. J Contemp Dent Pract, 2016, vol.17, no.4, pp.331-336.

8. Berg J.H., Croll TP. Glass ionomer restorative cement systems: an update. Pediatr Dent, 2015, vol.37, no.2, pp.116-124.

9. Burrow M.F, Stacey M.A. Root Caries: From Prevalence to Therapy. Oral Sci, 2017, vol.26, pp.106-114.

10. Mickenautsch S., Mount G., Yengopal V. Therapeutic effect of glass ionomers: an overview of evidence. Aust Dent J, 2011, vol.6, no.1, pp.10-15